Estabilizar à pressão zero e à temperatura ambiente; d) Sujeitar os cilindros a ciclos de pressão não superior a 2 MPa e não inferior a 20 MPa, num total de 500 vezes a vida útil especificada em anos, à temperatura mínima de – 40 °C. O ritmo dos ciclos de pressão referidos em b) não deve ser superior a 10 por minuto. O ritmo dos referidos em d) não deve ser superior a 3 por minuto, a menos que o cilindro tenha um transdutor de pressão instalado diretamente. Devem ser fornecidos instrumentos de registo adequados, para manter a temperatura mínima do fluido durante os ciclos a baixa temperatura. Na sequência de um ensaio de ciclos de pressão a temperaturas extremas, os cilindros devem ser sujeitos a pressão hidrostática até à ruína, em conformidade com os requisitos do ensaio de rutura hidrostática, devendo atingir uma pressão mínima de rutura igual a 85 % da pressão mínima de rutura do projeto. Os cilindros do tipo GNC-4 devem ser sujeitos ao ensaio de estanquidade, nos termos do ponto A.10 seguinte, antes do ensaio de rutura hidrostática. A.8. ENSAIO DE DUREZA BRINELL Devem realizar-se ensaios de dureza sobre a parede paralela, no centro e numa extremidade em forma de cúpula de cada cilindro ou invólucro, em conformidade com a norma ISO 6506. O ensaio é realizado a seguir ao tratamento térmico final, devendo os valores de dureza assim determinados situar-se na gama indicada para o projeto. A.9. ENSAIOS DE REVESTIMENTO (OBRIGATÓRIOS CASO SE APLIQUE O PONTO 6.12, ALÍNEA C), DO ANEXO 3-A) A.9.1. Ensaios de comportamento funcional do revestimento Os revestimentos devem ser avaliados em conformidade com os seguintes métodos de ensaio ou com normas nacionais equivalentes: a)